﻿217 



Wie ich bereits erwähnt habe (in: A. B. Meyer, über Nephrit und 

 ähnliches Material aus Alaska. XXI. Jahresbericht des Vereins f. Erdk. 

 Dresden 1884), gehört dieser Nephrit, seiner Mikrostructur nach, einem 

 von den bisher untersuchten zahlreichen Varietäten gänzlich abweichenden 

 Typus an. 



Ein winziger Splitter, welchen ich mit der freundlichen Erlaubniss 

 des?Herrn Bastian vom Beile ablösen durfte, wurde zur Herstellung eines 

 Dünnschliffes verwendet. 



Das mikroskopische Bild (240fache Vergrösserung) zeigt kurze, z. Th. 

 scharf gebogene und lange, schwach wellige, zu fast einheitlich auslöschen- 

 den Bündeln vereinigte Fasern. Diese letzteren bilden Flasern um fast 

 gänzlich umgewandelte Pyroxenreste oder um augenartige Aggregate, die 

 offenbar Nichts Anderes sind als Faserbündel, deren Längsaxen nahezu 

 senkrecht zu der Ebene stehen, in welcher die andern liegen, und also, 

 durch den parallel dieser Ebene geführten Schnitt, quer getroffen sind. 

 Die schiefrige Structur, die am Beile selbst mit blossem Auge nicht wahr- 

 nehmbar, ist im mikroskopischen Bilde unverkennbar, wenn auch wenig 

 ausgeprägt. — Von fremden Einschlüssen ist in dem Präparat keine Spur. 



Wenn ich bei diesem Nephrit, bis auf die flaserige Anordnung der 

 Fasern um andere augenartig erscheinende , querdurchschnittene Faser- 

 bündel , ferner die vollkommene Abwesenheit fremder Einschlüsse, keine 

 weiteren prägnanten Charaktere hervorzuheben vermag, so ist es mir den- 

 noch nicht möglich geworden, ihn mit irgend einer anderen Varietät des- 

 selben Minerals zu identificiren, wesshalb ich ihn als einem neuen Typus 

 angehörend hinstellen möchte. Sein von anderen Nephrit-Vorkommnissen 

 abweichendes Aussehen u. d. M. mag vielleicht daher rühren, dass seine 

 Fasern von auffallend gleichmässiger Dicke sind." H. Fischer. 



Graz, 1. Juli 1884. 

 Erhitzungsversuche an Vesuvian, Apatit, Turmalin. 

 Bei dem grossen Interesse, welches die Beobachtung des Einflusses 

 der Wärme auf die optischen Eigenschaften der Krystalle erregt , schien 

 mir die Veröffentlichung einiger Beobachtungen in dieser Richtung nicht 

 nutzlos zu sein. Dieselben beziehen sich auf den Einfluss einer bedeuten- 

 den Temperatur auf einige Mineralien und wurden im convergenten Lichte 

 angestellt. In fast allen Fällen lässt sich bei diesen tetragonalen oder 

 hexagonalen Mineralien, welche bei gewöhnlicher Temperatur nicht das 

 normale schwarze Kreuz zwischen gekreuzten Nicols, sondern ein zwei- 

 axiges Axenbild zeigen, eine Veränderung des Abstandes der Hyperbeln 

 bei der Erhitzung wahrnehmen. Um letztere zu erreichen wurde der Kry- 

 stall durch eine sehr feine, vermittelst eines Gebläses erzeugte Löthrohr- 

 flamme gleichmässig bis zur Rothgluth, ja sogar zur beginnenden Weiss- 

 gluth erhitzt. Zur Beobachtung diente ein Polarisationsapparat für con- 

 vergentes Licht, dessen optische Theile einen sehr grossen Abstand auf- 



